338 

 sa lo (Usuelve, dejando cl sulfalo doble insoluble, caracterislico 

 del zircon. 



7.° Tambien han conseguido MM. Deville y Caron por esle 

 meloilo olros oxidos melalicos crislalizados, valiendose de los 

 fluoriiros de urano. lilano y eslano. 



8.° Cimofana 6 crisoberilo. Se mezclan equivalentes iguales 

 de los dos fluoruros de aluminio y glucinio, y se dcscomponcn 

 sus va pores con el acido borico en el aparalo arriba descrito. 

 Resultan crislales parecidos enteramente a los que vienen de 

 America, con la misraa macla en figura de corazon y las mismas 

 eslrias convcrgentes caracteristicas de eslaespecie. Los autores 

 han conseguido crislales de cimofana de algunos inilimetros de 

 largo y de formas perfectisimas. 



9.° Gaknita. Para obtener esla espinela es preciso manipu- 

 lar en vasos de hierro, poniendo en ellos fluoruro de aluminio y 

 de zinc mezclados; el acido borico se pone en una navela de 

 plalino. Se deposita la gahnita en las diferentes paries del apara- 

 lo, viendosela crislalizada en octaedros regulares muy limpios, 

 brillanlcs y coloreados sin duda por el hierro del crisol al oxi- 

 darse. 



10. Estaurotida. Se pueden obtener silicatos en crislales 

 comunes chiquitos, pero bien conformados y por lo regular de- 

 lerminables, valiendose del aparato que se acaba de describir, 

 poniendo en el en conlaclo vapor de los fluoruros volatilcs con 

 la silice que se pone en la navela interior en lugar del acido bo- 

 rico. Asi resulla una suslancia crislalizada de igual aspeclo y 

 composicion que la estaurotida, y que disfrutadesuscualida- 

 des fisicas principales. Es un silicate bibasico cuya formula es 

 Si Al\ 



11. Diversos silicatos. Se obtiene esla misma suslancia con 

 suma facilidad calenlando hasta temperatura elevada alumina 

 en una corrientede fluoruro de silicio gascoso. La alumina amor- 

 fa se trasforma en una redecilla de cristales represenlantes de la 

 estaurotida, en punto a composicion al menos. 



Los autores han aplicado estos metodos a producir olros sili- 

 catos cuyas bases dan fluoruros volaliles, como glucina y zinc. 

 El zircon da en iguales circunstancias crislalitos con el brillo 

 particular que los distingue. 



